676 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Caractère apparemment réversible de la réaction de 

 vulcanisation du caoutchouc par le soufre. Note de MM. Paui. Bary 

 et L. Weydert, ptésentée par M. A. Haller. 



Les expériences poursuivies par l'un de nous, depuis plusieurs années, 

 Pont conduit à penser que la vulcanisation au soufre se comportait à 

 certains points de vue comme une réaction réversible; nous nous sommes 

 proposé d'étudier les conditions de cette réversibilité. 



On sait <jue le caoutchouc vulcanisé contient toujours un excès de soufre 

 libre. Si le soufre libre est nécessaire au maintien de l'équilibre du sulfure 

 de polyprèrie, il est évident qu'en enlevant tout ou partie de ce soiifre par 

 dissolution à froid, la combinaison se trouvera placée en équilibre instable 

 et en mettant à nouveau récbantillon à la température de la vulcanisation 

 une partie du sulfure de polyprène devra se dissocier. 



Première expérience. — Nous avons pris un écliantilloii de caoïilclioiic vulcanisé 

 contenant : 



Pour lOri 



Soiifre total.... 11, o4 ^ , , . , , ,.„-, , Pour .00 



„ . ... _ ,„ boutre combine ( par dilterence) 2,5q 



Soufre lil)re 0,45 



Ces dosages du soufre ont été faits à l'étal de SO*Ba; un poids de qs, 945.5 de ce 

 caoutchouc a été épuisé par l'acétone; durée de l'extraction : ^ heures. Tout le soufre 

 libre a été enlevé (/> ^= 08,07940). Le caoutchouc restant est maintenu à l'éluve à i45° 

 environ pendant 8 heures dans une atmosphère d'acide carbonique pour empêcher 

 l'oxydation et l'on procède à une nouvelle extraction du soufre par l'acétone (poids du 

 soufre enlevé: oi-',ooi64). Ce résidu de caoutchouc est remis à l'étuve pendant 

 8 heures et l'on procède à une nouvelle extraction (poids du soufre enlevé ; os,ooi52), 

 et ainsi de suite. 



On trouve alors : 



Extrait 

 du soufre combiné SôUfre testant 

 pour 100. pour 100. 



Après le premier châufTage 6,56 » 



Après le deuxième chaufTage 6,07 6,02 



Après le troisième chauffage; ..... i .. . 5,58 6,36 



Deuxième expérience. — Nous avons également fait de nouilireusés expc^rienCës 

 dont les résultats sont aussi concluants, en procédant par dissolution de la gomme. 

 ^'oici l'une de ces expériences: loo^de caoutchouc contenant 7,08 pour 100 de soufre 

 total et 3,4o pour 100 de soufre combiné ont été traités par 8006 de xylol à 1 25° pendant 



